350 



CAMILLO GUIDI 



La durata della prova fu la stessa. 



Finalmente il diagramma 4 fu ottenuto dopo 26 ripetizioni di sforzo da a 



153 Kg -,'niin« ; se ne deduce : 



a = 160 K e / mm . , e = 1,0 % , \ == 0,095 tcm / C m3. 

 L'esperienza venne condotta colla stessa velocità. 



L'incrudimento del materiale è manifesto ; l'allungamento è ridotto a meno 

 di 1 3 , il lavoro di deformazione a meno di 1 / i dei valori primitivi. 



Da queste esperienze risulta che il filo d'acciaio lucido, come già fu detto, è, 

 più di quello zincato, suscettibile ad incrudire colla ripetizione dello sforzo. Già uno 

 sforzo relativamente moderato può produrre qualche effetto in questo senso, come 

 fa vedere il 2° diagramma. 



Sarebbe quindi consigliabile specialmente per le funi delle funicolari, per le quali 

 può eventualmente, per false manovre, la sollecitazione sorpassare anche notevol- 

 mento quella di calcolo, adottare un materiale dotato di maggiore plasticità. 



Finalmente nella fig. 12 abbiamo riportato i diagrammi relativi ad una fune 

 di filo d'acciaio lucido, formata di 6 trefoli avvolti attorno ad un'anima di canapa ; 

 ogni trefolo risulta di 5 fili d'acciaio lucido di mm. 2,10 di diametro, avvolti attorno 

 ad un filo di ferro ricotto di mm. 1,40 di diametro. La sezione complessiva resistente 

 dei fili d'acciaio è di mm 2 104, la resistenza offerta dai fili di ferro ricotto può essere 

 trascurata. Il diametro del cavo è di mm. 17. La linea amn rappresenta il diagramma 

 di deformazione ottenuto assoggettando il cavo a sforzo gradatamente crescente dal 

 valor iniziale di 2* fino alla rottura avvenuta sotto un carico totale di 15*, 75 ; 

 risulta ( x ) : 



a = 151 K S-/ mm , , € = 3,3 «/e, \ = 3,19 K P»-/ CB s. 



La linea a r è il diagramma avuto dopo avere assoggettata la fune a 20 solle- 

 citazioni ripetute oscillanti da 2* a 10 f , e ad altre 10 consecutive varianti da 2 l a 13* ; 

 se ne deduce : 



O = 151 E ~ 1 °/b, * = 0,85 K * ra 7em». 



L'incrudimento del materiale è anche qui manifesto. 

 Torino, 12 Giugno 1908. 



(') Detta F l'area in cm 2 del diagramma di deformazione, le cui ordinate rappresentano già gli 

 sforzi unitari e le ascisse gli allungamenti unitari, il lavoro unitario di deformazione in Kgm. per cm 3 

 viene dato da 



^ 2000 X 0,005 fafl|lf| 



